組織観察の基礎
ものづくり基礎講座（第49回技術セミナー）『金属の魅力をみなおそう第三弾 観察・分析編第一回』

東北大学金属材料研究所
正橋直哉
masahasi@imr.tohoku.ac.jp
2017. March 29 14:05~14:35

クリエイション・コア東大阪 南館3階 技術交流室A

発表内容『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

1. 組織観察を行う理由
2. 組織と金属材料の機能
3. 組織観察のポイント
4. 光学顕微鏡試料の作製
5. 様々な顕微鏡
6. 組織観察のまとめ

金属の様々な顔『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

400μm

400μm
鉄の圧延組織鉄の再結晶組織50μm
チタンの再結晶組織10μm
パーライト組織400μm
チタンのマルテンサイト組織

50μm
チタンのVan Gogh Sky組織

金属組織は金属の種類だけでなく、どのような履歴を経たかによって大きく異なる

組織観察の必要性② 加工し易くしたい『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

組織を観ることが重要(a) 結晶粒を細かくする

結晶粒微細化が有効(b) 変形し易い方向に結晶をそろえる(a) 結晶粒の核を増やす(c) 焼きなまして軟らかくする(b) 結晶粒の成長を抑える(d) 軟らかい物質と共存させる① 強度を上げたい(a) 結晶粒を細かくする(b) 析出物をださせる(c) 合金化する(d) 加工を施す(e) 異種材料を混ぜる

ホールペッチの関係『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

粒界が転位の運動の障害となる y  0  k y  d 1 / 2      ホールペッチの式
純鉄の降伏応力の粒径依存性
N.J. Petch, Phil Mag., 3(1958)1089

降伏応力

結晶粒径
材料定数

高い

機械的性質の影響因子『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

結晶粒微細化

優秀

靭性・延性

下部ベイナイト
微細析出物
非金属介在物

転位密度
侵入型元素

上部ベイナイト

低い

劣悪
低い

粒界偏析
強度

高い

結晶粒微細化は機械的性質の向上に最も有効な方法

結晶粒径と強度『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

細粒にすると粗粒よりも強度は増加する細粒にすると粗粒に比べ、低温まで破壊しない

微細化により降伏応力も破壊応力も全温度範囲に渡り増加する→塑性変形をおこす温度は結晶粒微細化により低減する

組織と機械的性質『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

>470%500

Tensile elongation / %400

Yield stress / MPa

350
300
250200150100500200

ITF TiAlCr,
HT TiAlCr,
400

HT TiAl600

ITF TiAl
HT TiAl
800

1000

1200

1400

1600

ITF TiAlCr,
HT TiAlCr,400

ITF TiAl
HT TiAl

300
200
100

5%0200

400

600

800

1000

1200

Temperature / K

Temperature / K

強度の温度依存性

引張伸びの温度依存性

ITF TiAl

HT TiAlCr

1400

ITF TiAlCr

1600

組織観察のポイント『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

②線状組織
線の間隔は？
線の長さは？
場所は？

①析出物
大きさは？
形状は？
分散は？

⑤コントラストの違い単相か？
偏析があるかも？
加工組織か再結晶組織か？

⑥割れがある粒界か粒内か？
割れは深いか？
割れの幅は？
⑦粒界近傍がエッチングされないか？
③結晶粒
サイズは？
形状は？
均一か？

④粒界析出物
大きさは？
形状は？
サイズは？

⑨双晶は量は？
サイズは？

⑧空隙（孔）はあるか粒界か粒内か？
サイズは？
連なっているか？

粒径『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

abc

S15C
炭素鋼

熱処理

ad

フェライト結晶粒の大きさ
ASTM No.

粒径 / mm

950℃で2時間保持後、炉冷8.90.017b

1000℃で5時間保持後、炉冷6.00.044c

1000℃で5時間保持後、6.5℃/hrで冷却5.00.062

d1100℃で65時間保持後、6.5℃/hrで冷却

3.30.144

組織写真は白い部分がフェライト、黒い部分はパーライト組織で右がその拡大写真。白い部分は炭素を0.02%しか含まない柔ら
かいフェライト組織、黒い部分は鉄と炭素の化合物セメンタイト
Fe3Cで強さを持つ。

『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

n  2G 1        (1)n : 100倍での 1inch 2内の結晶粒数
G : ASTM 結晶粒度番号
G  (log n / log 2)  1        ( 2)
【JIS規格 (JIS G0551 - 1977)】m  2Gm 3        (3)2

m : 1倍での 1mm 内の結晶粒数G m : JIS 結晶粒度番号* G mの方が Gより0.046小さい

Gm

結晶 結晶粒断面積 結晶粒径/ mm2/mm
粒数

G-3

11.00000

1.00000 -2.954-220.50000

0.70711 -1.954-140.25000

0.50000 -0.954

08

0.12500

0.35355

0.046

116

0.062500.25000

1.046

2

32

0.031250.17678

2.046

3

64

0.015630.12500

3.046

4128

0.007810.08839

4.046

5256

0.00391

0.06250

5.046

6512

0.00195

0.04419

6.046

71024

0.00098

0.03125

7.046

82048

0.00049

0.02210

8.046

94096

0.000240.015639.046

1081920.000120.01105 10.046

粗大粒【ASTM 規格 (ASTM E 112 - 82)】

微細粒

結晶粒度とは

組織観察の考え方『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

【組織観察のいろは】 まず低倍率で観察し、光学顕微鏡観察で全体像を把握する。ク
ラックや孔等の立体的な観察や組成解析も行うときは走査電子顕微鏡を、さらに微細な組織や結晶構造を調べたいときには透過電子顕微鏡を使用する。

実体顕微鏡

光学顕微鏡

走査電子顕微鏡

透過電子顕微鏡

低倍率（2-30倍程度）

透過光・反射光等の光電子線を絞って照射し、試料透過した電子線の強弱から試で、試料を薄切化せず、をレンズで結像させてから放出される二次電子、反料内の電子透過率の空間分そのままの状態で観察観察する。倍率は通常

射電子、X線等を検出し観察布を観察する。試料内の電子する。通常は落射照明は数十倍～数百倍、最する。焦点深度が深く、立体の回折で生じる干渉像から試によって観察する。

高で2千倍程度。

像を得ることができる。

料の結晶構造が判る。

組織観察試料の作製

カット

粗研磨

精密研磨

エッチング

観察

『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

•素材切出し観察したい箇所のサンプリングを、精密切断•機械研磨

研磨上で試料を一定方向に研磨し，砥粒を細•鏡面仕上げ

回転円盤上にバフ布を張り、微粒子アルミナ•組織出し•顕微鏡観察機た放電加工機で行う

かくするごとに垂直方向に研磨するを含む研磨液を滴下させ，回転円盤上に研磨

腐食液中に数秒漬けて取出し、洗浄して腐食を止め、アルコールに浸して乾燥機で乾燥

乾燥試料は時間をおかずに観察を行い、必要に応じて再エッチングを行う

機械研磨『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

初期の凹凸
凹部に隆起部が移動

破砕層
変形部
かく乱された全層の厚さ

未変形領域

研磨材の砥粒 / m
① 硬い研磨砥粒により試料表面近傍は、試料が破砕され変形が起こっている② このような変形層を取り除かないと試料の組織を観察することができないエッチング『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

① 試料調整：金属組織が観察できるようにするためには、試料の場所ごとに反射率を変えるために、研磨後に腐食（エッチング）しコントラストをつける。
② 腐食条件の選択：水素よりイオン化傾向の大きい金属は酸で腐食させ、小さい金属は酸化剤で腐食させる。

Li K Be Mg Al Mn Zn Cr Ti Co Ni Pb Fe H Sn Cu Ag Au Pt
酸に浸漬すると溶けて水素を発生する
表

酸に溶けないので酸化剤を加える

ミクロ腐食の一例

金属腐食液

時間注意事項鉄鋼材料

5%硝酸エタノール溶液（ナイタル）

数秒～数分

洗浄はアルコール使用

チタン合金

10％フッ酸+40%硝酸 水溶液

5~8秒

フッ酸取扱注意

アルミニウム合金

40％フッ酸 水溶液

10~60秒

フッ酸取扱注意

銅合金

20%塩酸エタノール溶液+ 数g塩化第二鉄

数秒~数分

時間は合金元素に依存光学顕微鏡『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

対物レンズ
MPlanFL N････レンズの種類

20ｘ/0.40 BD P ････倍率/開口数/明視野∞/0/FN26.5
光学顕微鏡････鏡筒長/カバーガラス無/視野数

開口数･･･レンズの分解能を求めるための指数
視野数････観察できる範囲の直径(mm)
鏡筒長････接眼レンズと対物レンズの距離光学顕微鏡の原理『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

接眼レンズによる虚像
は実像を拡大しただけ

顕微鏡性能は対物レンズの性能が重要

観察対象ABは対物レンズで拡大され実像A’B’ となる
実像は上下反対になり、顕微鏡の観察像は上下反転する

実像A’B’は接眼レンズで拡大され虚像A’’B’’ となる顕微鏡の性能『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

対物レンズ

(1) 分解能 ：見分けることのできる最小間隔で小さい程、細かく見える。波長λ, 開口数a, 屈折率n, 材料中心とレンズ端の円錐角を2αとすると

  0 .61 / aa  n  sin ( )       (1)(2)倍率M：観察像が試料よりどれだけ拡大され2α

焦点距離二つが分解して見える

二つが分解して見えないαが大きい
開口数a大αが小さい開口数a小たかを示す比率で大きい程、拡大できる。対物レンズと接眼レンズの倍率をm1, m2とすると、

M  m1  m 2

       ( 2 )(3)焦点深度：同時に焦点が合う奥行き深さ。
が大きい程、試料内の厚い範囲の観察が可能。

  n  2  / a 2  n/M  a  7        ( 3)走査電子顕微鏡とは『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

【走査電子顕微鏡の原理】① 電子線を電場レンズによって細く絞りながら、試料表面上を走査させて、表面から発生する二次電子や反射電子を検出して試料表面の像を得る。
② 二次電子や反射電子と同時に放出される特性Ｘ線を利用し元素分析可能。
③ 焦点深度が深いため、広範囲にピントの合った立体像を得る事ができる。
④ 加速電圧が高いほど電子線を絞る事ができ高分解能測定が可能だが、電子線は深く進入し、表面近傍の情報が失われてしまう。

二次電子と反射電子
二次電子像『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

反射電子像

二次電子像では反射電子像では第二相（赤丸）第二相（赤丸）が鮮明ではないが鮮明に見える

二次電子像で形状を、反射電子像で組成の情報を把握する

組織の温度変化③ -60℃『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

② -33℃① 25℃

200 m
熱弾性マルテンサイト生成開始

①Ms

Af

0.02 (W/g)⑤ 25℃

Heat flow

④ -9℃

③②

④ ⑤-100 -80 -60 -40 -20

熱弾性マルテンサイト消滅開始

熱弾性マルテンサイト消滅

02040Temperature (℃)

温度ステージに試料を載せて観察すると、組織の温度変化を観察できる60

80 100透過電子顕微鏡とは『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

【透過電子顕微鏡の原理】① 電子銃から電子が放出され、加速管で加速する。加速電子は集束レンズと収束絞りを通過して、試料にあたる。
② 観察試料に電子ビームを照射する。
③ 試料を透過した電子線は中間レンズ等で拡大し、電子線によって光る蛍光板にあてて試料を観察する。
④ 電子は試料と相互作用（散乱、回折など）を起こすため薄い試料が必要。
⑤ 試料の構造や成分の違いにより、透過する電子の密度が変わり、像となる。

析出物と転位『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

Fe-Nb-C合金中の転位
左写真赤丸の析出物
転位が析出物に拘束されている

析出物の電子線回折析出物はNbC

転位組織『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

強加工したFe-Mn-C合金組織
左のセル境界近傍
多量の転位が複雑に絡み合いセル境界を形成する
境界の転位密度は特に高い強加工したFe-Cr-Mo組織

セル境界は存在しない

組織観察のまとめ『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

1. 光学顕微鏡用試料は、研磨キズがなくなるまで研磨を施してから、エッチングを行う。
☞エメリー研磨は細かい砥粒にかえる毎に研磨方向を直角に変え前のキズを無くすこと。
☞エッチングは粒界がクリアに観察できるように、初めての試料は少しずつ行うこと。
2. 組織観察のポイントはコントラストの違いのある箇所に注意すること☞コントラストは光の反射率の違いであり、異相、不均一組成、歪みなどに依存する。
☞材料の性質を決める、粒径・析出物・単相か複相か・欠陥の有無などに注意すること。
3. 顕微鏡観察は低倍から行い、必要に応じて走査電子顕微鏡や透過電子顕微鏡を使用。
☞低倍での顕微鏡観察で次の課題を決めて、電子顕微鏡観察を始めること。
☞透過電子顕微鏡観察用試料は、電解やミリング等で薄膜化する必要がある。

切断箇所を決める

研磨は丁寧にエッチングは慎重に観察は低倍から電顕観察は目的を明確に『金属の魅力をみなおそう 第1回 組織観察』2017 March 29 14:05~14:35 東北大学金属材料研究所 正橋直哉

御清聴有難うございました29